14 H. LECOMTE. — LA RAMIE 
une couche compacte et homogène comme l'a 
représenté Wiesner. Nous verrons plus loin que cc 
fait n’est pas sans importance au point de vue du 
dégommage des fibres. 
c 
A 
Wa 
)B 
L 
P })C 
4 
ROE 
HN EURE 
C0, < à 50 [E 
MN rs ee 
QC REG OCR AT RO ENSAR OÙ (DS 
Nr DRE OT OUR CEC ERREURS 
SAP RCE NT ARE 
Fig. 5. — Partie extérieure d’une section transversale de la 
. “ : EE 100 
tige à un grossissement plus considérable ==: 
Enfin la couche la plus interne C est consti- 
tuée en grande partie par le liber dont les éléments 
caractéristiques sont des tubes allongés parallèle- 
ment à l'axe de la tige et réunis en faisceaux 
tels que p. Ces tubes réunis 
bout à bout sont séparés Les 
uns des autres par des eloi- 
sons transversales criblées 
de petits trous (tubes cri- 
blés). Les paquets de tubes 
criblés sontenglobés, comme 
le montre la figure, dans un 
parenchyme mou. Les tubes 
criblés présentant une paroi 
cellulosique d’une certaine 
épaisseur ont été désignés 
par certains observateurs 
comme des fibres inté- 
rieures. En réalité les files 
qu'ils constituent offrentsou- 
RE date vent l'apparence des fibres ; 
formant des pelotons Mais leur paroi est plus 
dans la filasse quand le mince, et sous l’action des 
liber n’a pas été éliminé 
par le traitement. 
Fig. 6.— A, fibre de Ra- 
agents de dégommage elles 
se tordent, se recourbent et 
forment des paquets qui passeront aux étoupes 
(fig. 6, B). J'ajoute que leur contenu, très abondant 
en matières albuminoïdes, ne peut être qu'un obs- 
tacle à la teinture, car il ne prendra pas la même 
coloration que la cellulose des fibres. 
Enfin le liber est relié au bois (K) par une 
couche de cellules régulièrement disposées et se 
déchirant très facilement (y). Cest suivant cette 
couche connue sous le nom de cambium ou couche 
génératrice que le manchon extérieur de la tige se 
déchire et se détache du bois. 
Traitement industriel de la plante. — Le traitement 
auquel on soumet la Ramie diffère notablement de 
celui qui est mis en pratique pour le Chanvre et le 
Lin. Ces deux derniers textiles sont d’abord soumis 
au rouissage, sorte de décomposition provoquée par 
la fermentation naturelle ou certains agents chi- 
miques ; ensuile par le teillage on sépare mécani- 
quement les fibres de toutesles autres parties de la 
tige. 
Pour ce qui concerne la Ramie, le rouissage 
naturel des tiges et même seulement de la zone 
fibreuse externe n’a pas donné de bons résultats ; 
cette ineflficacité du rouissage naturel peut être 
imputée à plusieurs causes : d’abord la couche 
épaisse de collenchyme (ce) située sous l’épiderme 
empêche probablement la pénétration des agents 
qui servent à désorganiser les tissus; ensuite 
toutes les parties de la tige ne sont pas au même 
état de maturité et se rouissent inégalement vite. 
Disons d’ailleurs que le rouissage naturel est une 
opération fort lente, peu régulière et particulière- 
ment malsaine, qu'il estutile de remplacer par un 
traitement chimique. 
La marche généralement adoptée pour le traite- 
ment de la Ramie est la suivante : 
1° Décorticage. — Par cette opération on sépare 
sous forme de longues lanières le manchon exté- 
rieur au bois; 
2 Dégommage. — Cette deuxième partie du trai- 
tement a pour but de désorganiser chimiquement 
les lanières pour mettre les fibres en liberté; ce 
traitement chimique est toujours complété par un 
système de frictions destinées à produire la sépa- 
ration des fibres ; cette opération inséparable du 
dégommage rappelle le traitement mécanique 
auquel on soumet le Chanvre et le Lin. 
Décorticage. — Cette opération doit se faire au- 
tant que possible sur le lieu même de l’exploita- 
lion pour éviter les frais de transport des tiges 
entières ; de préférence sur les tiges vertes, car le 
séchage exigerait des soins dispendieux, un espace 
considérable et des conditions elimatériques parti- 
culières. Ajoutons qu'au point de vue du traite- 
ment chimique ultérieur, les lanières obtenues des 
tiges vertes sont moins rebelles au dégommage 
